( 63o ) 



vers 598. La bande commence à s'affaiblir sensiblement vers 579; elle est 

 cependant encore assez notablement lumineuse à Syo et s'éteint très 

 vaijuement vers 567. Le milieu apparent de l'ensemble est placé vers 609 

 ou 610. De même que pour le CaOSO', si l'on augmente la proportion 

 du bismuth contenu dans le SrOSO', on voit bientôt la fluorescence passer 

 par un maximum, puis s'affaiblir et s'éteindre. 



)) Du carbonate de strontiane bismuthifère ne m'a donné, après forte 

 calcination, qu'une fluorescence bleue, peu différente de celle obtenue 

 sans bismutb. 



» 4" Le sulfate de baryte seul ne donne rien ; mais, quand il contient 

 une faible quantité de bismuth, il produit une très belle fluorescence d'un 

 rouge moins orangé que celui du sulfate de chaux bismuthifère. On voit 

 au spectroscope une bande qui commence, très nébuleuse, vers 654, est 

 déjà notablement éclairée à 648 et possède son maximum d'éclat vers 622. 

 La bande s'affaiblit assez notablement vers 091 ou 592 et se termine va- 

 guement vers 534 ou 585. La proportion de bismuth étant successive- 

 ment augmentée, la fluorescence passe par un maximum, puis diminue et 

 s'éteint. 



» Du BaOCO^ bismuthifère ne m'a rien donné après forte calcination. 



» 5° Le sulfate de magnésie contenant un peu de bismuth produit une 

 fluorescence d'un rouge encore moins orangé que celui de BaOSO^ + Bi. 

 Cette fluorescence, quoique d'un aspect magnifique, ne semble pas cepen- 

 dant pouvoir acquérir autant d'éclat que celles des sulfates bismuthifères 

 de Ca, Ba et surtout Sr; elle se résout au spectroscope en une bande qui 

 commence très nébuleuse, vers 675 ou 676, possède déjà une intensité 

 très notable à 670 et atteint son maximum de lumière vers 632 ou 633. La 

 bande est encore notablement éclairée à 098 et s'éteint vaguement 

 vers 586. Le milieu apparent de l'ensemble se ti'ouve vers 628. 



» Du carbonate de magnésie bismuthifère ne m'a rien donné après forte 

 calcination. 



» 6° Je n'ai obtenu que peu ou point de fluorescence avec les mélanges 

 suivants : 



ZnOSO^H- sulfate de bismutli 1 



CdOSO'+ » > jjréalablement portés au rouge sombre. 



PbOSO'+ » \ 



ZnO + Bi^O^ \ 



CdO + » { fortement calcinés au chalumeau. 



MgO-t- » ) 



